— 60 — 
meno che essi credettero nuovo, ma che realmente era stato 08- o 
servato molti anni prima dallo Spring (1) e da me (2). 
Queste leghe, infatti, dopo completa solidificazione, si raffred- 
dano regolarmente fino ad una certa temperatura, al di sotto della 
quale il raffreddamento si va sensibilmente rallentando, n un 
rallentamento massimo ad una temperatura che chiameremo tem- 
peratura di trasformazione; al di sotto di questa temperatura il 
raffreddamento si accelera riprendendo un andamento pressochè 
normale. 
Avendo io osservato questo fenomeno, quando la teoria mo- 
derna delle leghe non era ancora fondata, non mi attentai a darne 
una spiegazione, e lo denominai genericamente « trasformazione 
molecolare », limitandomi a determinarne l’ equivalente termico in 
funzione della concentrazione delle leghe. Riconobbi che la tem- 
peratura di trasformazione si va dapprima innalzando coll’ au- 
mentare della concentrazione in stagno della lega, ma, dalla concen- 
trazione del 20°/, Sn, circa, in su, rimane costante verso i 150°; 
l'equivalente termico della trasformazione va scemando coll’ aumen- 
tare della concentrazione in stagno, al di là del 20 °/,; io però ebbi 
indizî certi della trasformazione a 150° anche nello lega al 90 a 
di stagno. 
Va notato che la detta trasformazione è reversibile; io os- 
servai infatti (1. c.) che, nel riscaldamento della lega portata alla 
temperatura ordinaria, si ha un assorbimento anormale di calore, 
il quale però si effettua gradualmente, senza presentare ad una 
temperatura fissa il massimo presentato nel raffreddamento. A 
Rosenhain e Tucker, avendo indipendentemente studiato le 
particolarità del fenomeno, pervennero in massima alle stesse 
conclusioni, colla differenza che non constatarono la recalescenza 
che fino a concentrazioni del 60°/, circa, il che credo dipenda 
dall’aver essi seguito un metodo d’ osservazione e di calcolo meno 
sensibile del mio. 
I detti Autori, per sgiegare il fenomeno; scartate, come con- 
trarie vai fatti osservati le ipotesi che la recalescenza dipenda da 
composizione o decomposizione chimica fra i metalli, ammettono 
(1) W. Sprina, Sur la chaleur des alliages de plomb et d’ étain, « Bul- 
letins de l’ Acalemie Royale de Belgique, Vol. XI (1886). 
(2) D. Mazzorto, Determinazione delle calorie di fusione delle leghe 
binarie di piombo, stagno, bismuto e zinco. « Memorie del R. Istituto 
Lombardo », Vol. XVI, p. 1, (1886). 
